4 
DE L’ARGENT. 
ensuite, sans que sa surface fondue s’élève sensiblement et laisse apparaître, 
à la fusion complète la moindre bulle. Mon premier soin a été de rechercher, 
si tels sont les caractères de l’argent pur et si le métal employé pour mes 
travaux antérieurs les réalise. J’ai constaté, avec certitude, que l’argent pur 
et l’argent utilisé par moi à différentes époques offrent ces propriétés fonda¬ 
mentales. 
Le métal argent contenant, comme c’est souvent le cas, des traces seulement 
de silicium, d’aluminium, de cuivre, de fer, se couvre d’une tache mobile lors¬ 
qu’on le fond au chalumeau alimenté à l’hydrogène pur, ou au gaz de l’éclai¬ 
rage et à l’air en excès , ou à l’oxygène. Si ces corps étrangers sont en quantité 
suffisante, la surface de l’argent se ternit en se couvrant complètement d’un 
voile jaune de silicate d’aluminium et d’argent, d’un brun noirâtre, de sili¬ 
cate d’aluminium, d’argent, de cuivre et de fer, suivant qu’il existe seule¬ 
ment du silicium et de l’aluminium, ou bien du silicium, de l’aluminium, du 
cuivre et du fer. 
Le fait que présente l’argent de se couvrir de taches à sa refonte à l’air, 
se reproduit tant que, par des affinages successifs, il n’a pas été complètement 
privé de ces corps étrangers. Ainsi, en attaquant successivement par des 
dissolvants convenables, tels que les acides fluorhydrique et chlorhydrique 
dilués, les corps oxydés, et en oxydant à nouveau dans une cavité de chaux 
pure, ou mieux de phosphate basique de calcium pur *, le culot décapé, les 
taches reparaissent tant que les substances qui leur donnent naissance n’ont 
pas absolument disparu. 
L’argent cuprifère colore, en outre, le dard aérhydrique ou oxhydrique 
en vert. 
Au dard aérhydrique, l’argent pur, privé de-gaz, se fond sans que la sur¬ 
face du métal s’élève, tandis qu’en fondant au chalumeau, l’argent contenant 
des gaz à l’état de bulles closes, on remarque, dès que la surface fond, qu’elle 
s’élève sensiblement. En dépassant ce point, une bulle se forme qui éclate 
i J'ai obtenu le phosphate basique de calcium pur en précipitant une solution ammo¬ 
niacale d'azotate de calcium pur titrée, par du phosphate ammoniacal d'ammonium dissous 
et titré, employés en quantités équivalentes, en desséchant ensuite la masse et calcinant 
très légèrement le phosphate basique calcique pour détruire l’azotate d’ammonium formé. 
